( 221 ) 



que quelques minutes; puis, dans le bain liquide, on introduit rapidement 

 le cylindre contenant le charbon. Le creuset est aussitôt sorti du four et 

 trempé dans un seau d'eau. On détermine ainsi la formation rapide d'une 

 couche de fer solide, et, lorsque cette croule est au rouge sombre, on re- 

 tire le tout de l'eau et on laisse le refroidissement se terminer à l'air. 



» Le culot métallique est ensuite attaqué par l'acide chlorhydrique 

 bouillant jusqu'à ce que cet acide ne fournisse plus la réaction des sels de 

 fer. Il reste alors trois espèces de charbon : du graphite en petite quantité 

 quand le refroidissement a été brusque, un charbon de couleur marron, 

 en lanières très minces, contournées, paraissant avoir subi l'action d'une 

 forte pression (nous avons rencontré la même variété dans différents 

 échantillons de la météorite de Canon Diablo) ; enfin il s'est formé une 

 faible quantité d'un carbone assez dense qu'il s'agit maintenant d'isoler. 



» On traite à plusieurs reprises par l'eau régale, puis par des traite- 

 ments alternatifs à l'acide sulfurique bouillant et à l'acide fluorhydrique. 

 Le résidu est ensuite placé dans l'acide sulfurique bouilli froid d'une 

 densité de i,8 pour décanter tout ce qui est charbon léger. La portion 

 la plus dense examinée au microscope ne contient plus que très peu de 

 graphite, et renferme différentes variétés de carbone. On lui fait subir 

 alors six ou huit attaques au chlorate de potassium et à l'acide azotique 

 fumant, préparé par nous, c'est-à-dire aussi exempt d'eau que possible. 

 Après un dernier traitement paf l'acide fluorhydrique bouillant, puis 

 après décantation par l'acide sulfurique bouillant pour détruire les fluo- 

 rures formés, on lave, puis on sèche le résidu et l'on sépare par le bromo- 

 forme quelques fragments très petits, plus denses que ce liquide, qui 

 rayent le rubis et qui, chauffés dans l'oxygène à 1000°, disparaissent. 



)) Ces fragments sont les uns noirs et les autres transparents. Les pre- 

 miers ont un aspect chagriné (y?^'. i), une teinte d'un noir gris, identique 

 à celle de certains carbonados; ils rayent le rubis et leur densité varie 

 entre 3 et 3,5, car quelques-uns tombent au fond de l'iodure de méthy- 

 lène; certains à surface unie d'un noir plus foncé présentent des arêtes 

 courbes. Les fragments transparents (') qui paraissent brisés en menus 



( ' ) Lorsque les fragments de carbonado et de diamant sont traités par le chlorate, il 

 arrive souvent qu'ils ne sont plus mouillés par l'eau et la plupart des liquides. Aussitôt 

 que la surface de ces poussières est parfaitement nettoyée, par un phénomène de ca- 

 pillarité, facile à comprendre, ils nagent sur l'eau et ne peuvent être que difficilement 

 précipités au fond d'un verre à pied, rempli de ce liquide. 



